이하 의 실시 예 , 비 교예 에서 얻 어 진 열가소성 수지 적층 연신 필름 에 대하 여 , 온도 23 ℃, 상대 습도 50 % 의 환경 에 24 시간 이상 방치 한 시험편 을 120 mm 사방 으로 잘라냈 다 . 시험편 의 압출 방향 ( MD ) 및 압출 방향 과 수직 을 이루 는 방향 ( TD ) 으로 100 mm 의 각각 표선 을 긋 고 , MD 방향 및 TD 방향 으로 그은 표선 길이 의 평균값 을 초기 치수 로 했 다 . 시험편 은 온도 85 ℃, 습도 85 % RH 의 환경 중 에서 48 시간 유지 했 다 . 취 출한 시험 편의 MD 방향 및 TD 방향 으로 그은 표선 길이 를 재차 측정 하 고 , 그 평균값 을 시험 후 치수 로 하 여 , 하 기 식 에 의해 치수 변화 율 을 산출 했 다 . 온도 85 ℃, 상대 습도 85 % RH 에서 의 치수 변화 가 - 0 . 0 ∼- 5 . 0 %( 수축 ) 인 것 을 합격 ( ○) 으로 하 고 , 그 이외 를 불합격 ( × ) 으로 했 다 .